verschiedener Sübermodijikationen. 
31 
lang in 5 procentige Schwefelsäure, spülte sie mit destilliertem 
Wasser ab, trocknete sie und bestimmte vorher und nachher 
ihren Leitungswiderstand. 
Tabelle 12. 
Einwirkung von Schwefelsäure. 
Zeit 
a 
b 
c 
Bemerkungen 
4. Dez. 92; 10 h V. 
379 
87,1 
10000 
Vorher. 
11 h V. 
15,7 
7,93 
11,8 
Nachher. 
7. „ „ 
16,7 
8,51 
11,8 
10. „ „ 
18,2 
8,61 
12,0 
Die organischen Säuren wirken bei weitem nicht so energisch 
auf das Spiegelsilber, ln Essigsäure muss der Spiegel schon 
ziemlich lange liegen, wenn die Wirkung eine vollständige 
sein soll. Ein Spiegel, der anfangs einen Widerstand von 
726 Ohm gehabt hatte, zeigte, nachdem er 18 Stunden in 
mässig konzentrierter Weinsäure gelegen hatte, nur einen 
solchen von 9,08 Ohm. Immerhin ist die Wirkung der orga¬ 
nischen Säuren eine recht langsame. 
Der Contakt mit Säuren bewirkt also ebenfalls eine weit¬ 
gehende Umwandlung des Spiegelsilbers nach der Richtung 
des natürlichen Silbers. Es zeigt sich somit auch in diesem 
Punkte die vollständige Uebcreinstimmung des von uns be¬ 
trachteten Spiegelsilbers mit den sogenannten allotropen 
Silbermodifikationen. Jetzt ist auch leicht erklärlich, warum 
das Spiegelsilber beim Kontakt mit konzentrierten Säuren 
sich vom Glase loslöst und in Petzen zerfällt. In dem 
ursprünglichen Spiegel Silber haben wir es mit einer allotropen 
Modifikation zu thun, die ein anderes spec. Gewicht wie ge- 
. wohnliches Silber hat. Durch den Contakt mit Säuren findet 
eine plötzliche Umwandlung in eine Modifikation mit einem 
anderen spec. Gewicht statt. Durch die hierdurch hervor¬ 
gerufenen Spannungen muss das Silber Risse und Palten 
bekommen und sich in unregelmässigen Petzen vom Glase 
ablösen. Die chemische Einwirkung mancher Säuren kommt 
hierbei erst in zweiter Linie in Betracht. Geht die Um¬ 
wandlung langsam und allmählich vor sich, so findet zwar 
auch eine Kontraktion statt, aber es tritt kein Zerreissen des 
